ANALYSES ET ANNONCES. — PHYSIQUE 933 



tanls déterminés de la charge est égal au résidu rendu libre 

 entre les mêmes instants de la décharge. Ces résidus sont propor- 

 tionnels à la force électromotrice de la pile de charge, mais ne 

 sont pas proportionnels à la capacité du condensateur, bien que 

 la somme des résidus des subdivisions soit égale au résidu du 

 condensateur entier. 



Le résidu total d'un microfarad après le temps t peut se mettre 

 sous la forme 



R=:A^S 



A et c étant des constantes. Il faut du reste pour que les résul- 

 tats aient un sens précis, que la résistance du circuit soit assez 

 faible, pour qu'on puisse la regarder comme nulle à l'égard des 

 phénomènes qui se produisent dans le temps t. 



Pour étudier les lames de mica servant à la construction des 

 condensateurs Carpentier, l'auteur les a recouvertes de deux 

 couches d'argent par le procédé Martin. Il a rejeté l'usage des 

 lames d'étain qui laissent entre elles et le mica une couche d'air 

 d'épaisseur variable modifiant la capacité. Il a mesuré la capacité 

 par comparaison avec un étalon, pour des durées de charges com- 

 prises entre o^^^,! et i^^^. Il a obtenu ainsi une constante diélec- 

 trique égale à 8, trois fois plus grande que celle que fait prévoir 

 la loi de Maxwell. Cette valeur se retrouve avec d'autres arma- 

 tures, pourvu que la continuité entre ces armatures et la sur- 

 face dumica soit assurée par une substance conductrice. 



Si la dessiccation et le lavage des bords du mica, en dehors des 

 armatures sont imparfaits, il se produit une conductibilité super- 

 ficielle qui se manifeste par l'inégalité des courants de charge et 

 de décharge. Quand on a fait disparaître cette cause d'erreur, il 

 reste un résidu très faible [-^ environ de la charge) qui n'est pas 

 affecté par les dimensions des bords et paraît devoir être attribué 

 à une élasticité électrique de la masse du mica. 



En chauffant la lame dans une étuve Wiesnegg, on a pu étu- 

 dier l'influence de la température. De 3oo à 4oo°, il faut recouvrir 

 l'argent d'une couche de cuivre pour le protéger contre l'action 

 de Pair. Au-dessus de 200° il se manifeste une conductibilité su- 

 perficielle croissant avec le temps, qui persiste à froid, mais dis- 

 paraît par des lavages. Elle paraît due à Paltération de l'argent. 

 Les résidus croissent avec la température, mais en continuant à 

 suivre la même loi empirique, l'exposant c était seulement aug- 

 menté. On peut déduire des expériences la valeur de la constante 

 Rev. des Trav. scient. — T. XII, n» 10. 63 



